— 273 — 
Perciò dalla reazione pirogonica posso soltanto stabilire il fatto che l'azione 
del calore, esercitata nel vuoto, agisce sui prodotti grafìtici svolgendo tutto l'idro¬ 
geno ed ossigeno che contengono sotto forma di H 2 0 . CO . C0 2 e lasciando come 
residuo grafite che contiene in media circa 99% di carbonio: fatto che conferma 
P identità di composizione di questi prodotti che differenziano in alcune proprietà fìsiche, 
specialmente nel colore verde o giallo. 
Le modalità analitiche usate sono le stesse prima descritte. Da una quantità 
pesata di prodotto grafìtico, disseccato nel vuoto, si raccoglievano i gas sviluppati a 
temperatura inferiore a 300° e si determinavano le quantità rispettive di CO e C0 2 con¬ 
tenute. Poi si portava a 1000° la temperatura del forno; si raccoglieva il gas svi- 
Tabella A. 
Acido Grafitico. 
CO »/o 
CO 2 o/ 0 
H a O o/ 0 
Composizione residuo 
C 
H 
0 
4 
4.4 
24.02 
8.8 
81.6 
0.52 
17.88 
5 
4.5 
24.1 
9.2 
82.1 
0.72 
17.18 
7 
3.8 
25.2 
10.0 
83.07 
0.53 
16.40 
8 
3.6 
25.4 
9.2 
82.8 
0.54 
16.66 
9 
4.2 
23.2 
9.7 
82.4 
0.62 
17.0 
10 
3.3 
24.2 
10.4 
82.6 
0.4 
17.0 
11 
4 1 
24.7 
9.8 
82.1 
0.55 
17.35 
Media .... 
3.9 
24.6 
97 
82.7 
0.5 
16.8 
Ossido Grafìtico. 
1 
3.G 
24.4 
12.3 
84.4 
0.42 
15.2 
2 
3.4 
24.8 
12.5 
84.2 
0.31 
15.5 
3 
4.1 
25.5 
11.04 
82.1 
0.55 
17.35 
4 
3.9 
25.4 
10.3 
83.3 
0.5 
16.2 
5 
401 
26.8 
12.1 
84.5 
0.52 
14.98 
6 
3.9 
27.1 
12.06 
84.5 
0.57 
14.93 
7 
3.7 
27.5 
11.7 
84.19 
0.52 
15.29 
8 
3.6 
24.4 
12.4 
84.4 
0.47 
15.13 
9 
3.6 
24.6 
12.3 
84.4 
0.50 
15.1 
10 
4.1 
25.5 
10.4 
82.9 
0.63 
16.47 
11 
4.0 
24.5 
11.4 
82.9 
0.54 
16.56 
Media .... 
3.8 
25.5 
11.7 
83.7 
0.5 
15.7 
